> 



275 







raento de composition identica, y que en ciertas circunstan- 

 cias las diferencias de temperamento 6 tiempo de fraguar 

 de estos cementos son deinfluencia macho mayor que laden- 

 sidadrelaliva. 



Esto se nota tambien ai considerar el cemento numero 2 de 

 nuestro cuadro. No solo que este cemento tiene exacta- 

 mente hasta la ultima cifra decimal, la composicion deun ce- 

 mento normal 6 teorico, sino que tambien respecto a su cali- 

 dad y propiedades ffsicas es uno de los productos mas 

 perfectos que ban pasadopor mis manos; una yerdadera es- 

 pecie de cola inorganica que ha conservado invariablemente, 

 enun grado extraordinario, sus propiedades de resistencia y 

 elasticidad, tanto en laspiezas sumergidas en el agua, como 

 en las expuestas al aire, con 6 sin mezcla de cal y con mucha 

 6 poca cantidad de arena. 



Y sin embargo tiene este cemento una densidad muy mode- 

 rada, de solo 1288 kilogramos por metro cubico, en la parte 

 iina que pasa por un cernidor de 840 malJas, y de 1335 en 

 las muestras del comercio. Pero si en cambio examinamos 

 su temperamento, resultaque se trata de un cemento de fra- 

 juacion excesivamente lenta, puesto que necesita mas de 16 

 horas. 



La densidad relativamente insignificante es debida, en 

 parte, a la circunstancia de hallarse este cemento en un es- 

 tado de pulverization muy perfecta. Seguramente esta cir- 

 cunstancia y la exactitud en la proportion y mezcla intima de 

 los componentes, tendran su parte respectiva en la superio- 

 ridad de este cemento; pero opinamos que por io demas, el 

 Yerdadero secreto de su fabrication, consiste en aplicar una 



temperatura tal vez no altisima, pero uniforme y conti- 

 nuada . 



El mode de fraguar de los cementos numeros 5 a 10 de 



nuestro cuadro, depende en su parte principal^ probable- 



m ente del modo de la calcinacion brusca que han experimen- 

 tado. 



a 



b 



